ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННОГО ТРИКОТАЖА

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМБИНИРОВАННОГО ТРИКОТАЖА Ташпулатова С.С.1, Гуляева Г.Х.2, Мукимов М.М.3

1Ташпулатова Ситора Садиковна - соискатель; 2Гуляева Гульфия Харисовна - PhD, доцент;

3Мукимов Мирабзал Мираюбович - доктор технических наук, профессор, кафедра технологии текстильных полотен, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: в статье приведены результаты анализа физико-механических свойств экспериментальных образцов комбинированного трикотажа, выработанного с элементами, повышающими формоустойчивость.

Ключевые слова: комбинированный трикотаж, физико-механические свойства, структура, плосковязальная машина.

Основными физико-механическими свойствами трикотажных полотен являются характеристики, определяющие их сферу использования. Исследуемые образцы комбинированного трикотажа предназначены для изготовления верхней одежды. Поэтому наиболее важными являются такие свойства, как воздухопроницаемость, прочность и формоустойчивость. Формоустойчивость трикотажных полотен характеризуется растяжимостью, долей обратимой деформации и усадкой.

Физико-механические свойства комбинированного трикотажа определены экспериментальными методами в аккредитованной сертификационной лаборатории при ТИТЛП «CENTEX UZ», результаты измерений приведены в табл.

При оценке одежды с гигиенической точки зрения воздухопроницаемость текстильных материалов имеет весьма важное значение, так как обуславливает вентиляцию воздуха под одеждой и в значительной мере определяет также теплозащитные свойства материала [1].

Воздухопроницаемость характеризуется коэффициентом воздухопроницаемости, который показывает количество воздуха, проходящего через 1 см2 материала за 1 с при заданной разности давлений по обе стороны материала [2]. Чем больше пористость материала, тем меньше его весовое заполнение и выше воздухопроницаемость.

Таблица 2. Физико-механические свойства комбинированного трикотажа

Варианты I II Ш IV V

Воздухопроницаемость В, см3/см2сек 87,7 65,5 87,7 87,7 72,6

Разрывная нагрузка Р, Н по длине 666,6 589,1 669,7 572,1 569,2

по ширине 286,3 343,5 388,2 285,9 362,7

Разрывное удлинение/Растяжение трикотажа при 6 Н, L,% по длине 91/10,4 99/9,5 90/8 93/10,1 97/9,2

по ширине 181/57 112/21 165/35 125/31 129/20

Необратимая деформация 8н % по длине 5 4 4 7 5

по ширине 12 8 7 11 10

Обратимая деф-ция 80, % по длине 95 96 96 93 95

по ширине 88 92 93 89 90

Усадка У, % по длине 9 7 6 4 5

по ширине -5 10 5 -2 -3

Прочность на истирание, тыс. обор. 64 58 61 56 58

Наименьшей воздухопроницаемостью обладает П-вариант комбинированного трикотажа - 65,5 см3/см2с, воздухопроницаемость V-варианта больше на 9,8%,

воздухопроницаемость I, III ^-вариантов равны между собой и на 33,9% больше, чем у II варианта. Показатель воздухопроницаемости всех вариантов комбинированного трикотажа отвечает требованиям к верхним изделиям.

В процессе эксплуатации полотна в изделиях подвергаются истиранию о соприкасающиеся с ними окружающие предметы и в результате протирания отдельных деталей становятся непригодными к носке.

Показатели устойчивости к истиранию трикотажных полотен колеблются в очень широких пределах в зависимости от вида пряжи, переплетения, плотности и т.д. Прочность к истиранию испытуемых образцов соответствует нормам устойчивости к истиранию трикотажных полотен для верхних изделий [3]. Самыми прочными на истирание оказались варианты с наибольшей плотностью.

Разрывная нагрузка комбинированных трикотажных полотен из хлопчатобумажной пряжи, предназначенных для верхних изделий по петельным столбикам должна быть не менее 80 Н [4].

Прочность и удлинение трикотажа определяются главным образом структурой самого полотна, то есть видом переплетения, плотностью вязания, видом применяемого сырья, способом и режимами отделки.

Самым прочным как по длине является III вариант комбинированного трикотажа, состоящий из рядов глади и интерлочного переплетения. Его разрывная нагрузка по длине больше, чем у I варианта на 0,5%, чем у II варианта на 12%, чем у IV варианта на 14,6%, чем у V варианта на 15%. Прочность по ширине III вариант комбинированного трикотажа больше, чем у I варианта на 26,2%, чем у II варианта на 11,5%, чем у IV варианта на 26,3%, чем у V варианта на 6,6%.

Исходя из показателей разрывной нагрузки экспериментальных образцов комбинированного трикотажа, можно сделать выводы, что разрывная нагрузка соответствует требованиям ГОСТа, т.к. у всех образцов она составляет не менее 80 Н.

Показатель растяжимости трикотажных полотен находится в пределах 20 - 200%. С учетом этого показателя при проектировании изделий предусматривают соответствующие поправки к размерам изделий.

Все трикотажные полотна в зависимости от показателя растяжимости при нагрузке 6 Н разбиваются на три группы. К первой группе относятся полотна с показателем растяжимости менее 40%, ко второй, с показателем растяжимости от 40 до 100% и к третьей - более 100%.

Как видно по результатам анализа физико-механических свойств комбинированного трикотажа разрывное удлинение предложенных Разрывное удлинение вариантов комбинированного трикотажа по длине незначительно больше (кроме Ш-варианта), чем у базового образца (на 2,2-8,8%), а по ширине разрывное удлинение комбинированного трикотажа значительно меньше, чем у базового образца (на 8,7-37,9%).

Еще одним важным показателем качества трикотажных полотен является способность трикотажного полотна (изделия) восстанавливать свои первоначальные размеры и форму после носки. Согласно [5] остаточная деформация трикотажного полотна, предназначенного для верхних изделий должна составлять не более 15-20%. Доля обратимой деформации образцов комбинированного трикотажа по длине изменяется от 93 % до 96 % тогда, как доля обратимой деформации по ширине изменяется от 88 % до 93 % (табл.). Значит, остаточная деформация исследуемых образцов соответствует требованиям (рис. 2).

Нормы остаточной деформации трикотажа

Для изделий прилегающего силуэта не более 15% Для изделий свободного покроя не более 20%

Рис. 2. Доля остаточной деформации (по длине/по ширине) комбинированного трикотажа

Такие высокие показатели доли обратимой деформации свидетельствуют о способности исследуемых образцов комбинированного трикотажа быстро принимать первоначальные размеры после растяжения. Следовательно, изделия, изготавливаемые из них, будут быстро восстанавливать первоначальную форму после носки.

Одним из важнейших свойств трикотажных полотен в период эксплуатации изделий является сохранение их линейных размеров после действия влажно -тепловых обработок.

Показатели усадки и упругие свойства полотна необходимо учитывать при проектировании трикотажных изделий. Изменение линейных размеров после мокрой обработки (усадка или притяжка) должны соответствовать ГОСТ 26667 «Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы измерения линейных размеров после мокрой обработки». Для комбинированного трикотажа, выработанного из хлопчатобумажной пряжи на плоскофанговой машине нормы усадки составляют по длине 6-8%, по ширине 8-10%, а нормы притяжки не более 5%. Анализ показателей усадки испытуемых образцов трикотажа показывает, что все образцы соответствуют нормам, установленным ГОСТом. При этом можно отметить, что изменение линейных размеров комбинированного трикотажа меньше, чем у базового образца.

Таким образом, установлено, что включение рядов глади в структуру интерлочного трикотажа положительно влияет на растяжимость трикотажа, долю обратимой деформации и усадку и способствует сохранению формы изделий в носке.

Список литературы

1. Шустов Ю.С. Основы текстильного материаловедения. М. ООО «Совъяж Бево», 2007. С. 244-251.

2. Jewel Raul. Textile Testing. APH Publishing Corporation. New Delhi, 2009.

3. ГОСТ 16486-93. Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию [Текст]. Введ. 1996-01-01. М.: Издательство стандартов, 1995.

4. ГОСТ 28554-90. Полотно трикотажное. Общие технические условия [Текст]. Введ. 1991-30-06. М.: Стандартинформ, 2011.

5. ГОСТ 28882. Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы остаточной деформации [Текст]. -Введ. 1992-30-06. М.: Издательство стандартов, 2005.